— 65 — 



glioncello ed era stato estratto dalla galleria Cacciaguerra in località Mas- 

 saccio ( 1 ). 



Le esperienze saranno descritte estesamente altrove; qui ci limitiamo 

 a riportane i risultati. 



Si è trovato che la velocità di idratazione dell'MgO diminuisce: 

 1°) col crescere della temperatura di calcinazione, 

 2°) colla durata della calcinazione ad ogni temperatura, 

 senza che sia possibile osservare una discontinuità nella diminuzione di 

 idratabilità in funzione della temperatura di cottura. 



La velocità di idratazione dell'ossido proveniente dalla magnesite di 

 Poggio Nocini (Castiglioncello) è molto minore che nel caso del carbonato 

 puro, ed è influenzata in misura molto maggiore dalla durata di cottura. 

 Tra 1000° e 1100°. la velocità di idratazione, invece di continuare a dimi- 

 nuire in maniera regolare o diminuisce più lentamente o addirittura cresce 

 per poi tornare a diminuire. 



Evidentemente, tra 1000° e 1100°, si compiono reazioni fra gli ossidi 

 di Mg e Ga e quelli di Si, Al, Pe con formazione di silicati, alluminati, 

 ferriti, suscettibili non solo di idratarsi, ma di assorbire acqua in maggiore 

 quantità e più facilmente di MgO e CaO. 



Questi risultati permettono di trarre varie conclusioni: 



1°) L'afiermazione che l'ossido di magnesio si trasforma verso i 

 1600° ( 2 ) o verso i 1100° ( 3 ) è certamente inesatta. La trasformazione si inizia 

 già alla prima temperatura da noi sperimentata (800°); a questa tempera- 

 tura essa è però molto lenta. Questo risultato trova del resto conferma nelle 

 determinazioni di densità eseguite da Ditte sopra MgO mantenuto per un 

 certo tempo a temperature diverse. L'ossido leggero ha una densità di 

 circa 3,2 e quello pesante di circa 3,7. Ebbene, la densità di quello leggero 

 varia nella maniera seguente quando venga portato alle temperature indicate: 



Temperature , 350° (1. ora) 440° (1 ora) 560° (1 ora) 1200° (12 ore) 

 Peso specifico. 3,1932 3,2014 3,2482 3,5699 



2°) Le magnesiti naturali contengono impurezze le quali esercitano 

 una influenza notevole sulla volocità di idratazione dell'MgO che risulta 

 dalla calcinazione di esse, agevolando la trasformazione nella forma pesante. 



3°) La trasformazione della magnesia leggera in quella pesante è lenta 

 a compiersi e diventa tanto più rapida quanto più alta è la temperatura. 



(*) Alle società che ci hanno gentilmente favorito campioni dei loro minerali espri- 

 miamo i nostri più vivi ringraziamenti. 



( 2 ) Le Chatelier, Le chauffage, pag. 399. 



( 3 ) Campbell, loc. cit. 



